— 17 — 
o delle scaglie quasi incolori o biancastri. Nelle sezioni sottili, il minerale appare 
azzurro chiarissimo, e non presenta pleocroismo sensibile. Gli aghetti estinguono 
parallelamente alla loro direzione di allungamento: in generale, domina in essi una 
faccettina sulle altre , ed esaminando i cristallini poggiati su questa faccia , si ha 
che la direzione di allungamento è positiva. In luce convergente si osserva emer- 
genza di un asse ottico all'orlo del campo. Molto probabilmente i cristallini sono 
monoclini ed allungali nella direzione dell'asse b. Anche nelle sezioni sottili degli 
aggregali fìbro- raggiati la direzione di allungamento dei singoli aghetti è positiva, 
e soltanto molto di rado negativa. La birifrangenza è debole 4 ). 
Durezza 5: peso specifico (determinalo col metodo della sospensione) 2 55-2 56 
(a + 20°). 
Al cannello, il minerale fonde facilmente, in un vetro alquanto bolloso, colo- 
rando la fiamma intensamente in giallo. Dall'acido cloridrico non è attaccato, al- 
meno completamente. La polvere è di colore bianco-celestognolo. 
La composizione chimica è la seguente: 
Rapporti molecolari 
Si 0, 
66,38 
1,100 
Ti 0, 
0,10 
0,001 
Al t O s 
0,79 
0,008 
FeO 
0,30 
0,004 
CoO 
0,38 
0,005 
NiO 
tr. 
MnO 
tr. 
CaO 
18,45 
0,329 
MgO 
0,74 
0,018 
Na f 0 
10,96 
0,177 
K,0 
1,20 
0,013 
H,0 
1,39 
0,077 
100,69 
0,546 1 
La presenza nel minerale di tracce di nichelio addirittura minime fu accertata 
col reattivo di Tschugaeff. Il ferro è stato considerato tutto come esistente allo 
stato ferroso. Con H t 0 è indicata la perdita di peso a 950°: la polvere riscaldata 
a quella temperatura fu trovata fusa, sotto forma di un vetro molto spugnoso, di 
colore azzurro-celeste pallido. 
Dall'analisi surriferita si calcola la formola (Ga , Na,) Si, 0 5 : una piccola quan- 
tità del calcio è sostituita dal ferro ferroso, dal cobalto, dal magnesio, ed alquanto 
sodio dal potassio. L'acqua non appartiene alla costituzione del minerale, e viene 
espulsa in gran parte già a temperature relativamente basse. 
La formula (Ga , Na,) Si, 0 5 richiede, ammettendo che Ca 0 e Na, 0 si trovino 
l ) Per mancanza di mezzi adatti non ho potuto eseguire altre determinazioni ottiche. 
Atti — Voi. XV — Serie P« — N. 12. 3 
